AU-DESSUS DU POINT DE CURIE 113 
tuel des combinaisons chimiques, ils font l’hypothèse gratuite 
de l’existence de la combinaison FeNi, qui serait révélée par le 
minimum arrondi de leur courbe de fusion. Nous ne tarderons 
pas à rencontrer d’autres arguments en faveur de l’existence 
de la combinaison Fe,Ni. Elle départage assez exactement les 
ferronickels réversibles et irréversibles au sens que l’on attri- 
buait à ces termes à la suite de l’étude, notamment, du magné- 
tisme fort aux basses températures. Cette limite ne peut être 
maintenue aux températures relativement élevées, où, nous 
l’avons vu, l’alliage à 40 pour cent de nickel devient, lui aussi, 
irréversible. 
Les ferronickels forment donc, au moins aux hautes tempé- 
ratures, deux séries ininterrompues de solutions solides s’éten- 
dant d’une part entre Fe et Fe,Ni et de l’autre entre Fe,Ni et 
Ni. 
La variation linéaire de la constante de Curie dans chacun de 
ces intervalles peut donc s’énoncer en généralisant. Dans une 
solution solide de deux métaux magnétiques la constante de Curie 
est additive. Si la théorie du paramagnétisme de Langevin est 
exacte, cette propriété en résulte immédiatement, chaque molé- 
cule contribuant au moment magnétique résultant indépen- 
demment de ses voisines et dans la mesure où l'agitation 
thermique le lui permet. Mais le mode de détermination des 
constantes de Curie que nous avons employé dans ce travail 
implique l’exactitude de la théorie du champ moléculaire. Si 
elle était fausse les quantités déterminées pourraient ne pas 
être des constantes de Curie. L’additivité vient donc aussi à 
l’appui de la théorie du champ moléculaire. 
Nous avons porté dans la même fig. (7), (points » et b) les 
déterminations fragmentaires de constantes de Curie corres- 
pondant aux températures moyennes et basses dans les irréver- 
sibles. 
Températures de transformation. — Les températures abso- 
lues des points de Curie O ont été portées dans la fig. 8. La 
courbe en traits pleins #0p correspond aux constantes de Curie 
représentées dans la fig. 7 par la ligne brisée cde. Cette courbe 
n'avait jamais été étendue à tout l'intervalle de Fe à Ni. En 
outre, dans la partie anciennement connue par l’étude des 
